403 



Bulletin de rytcademie Imp^rlale 



404 



die bei der Bearbeitung des 

 schlaffes mit kaltem Wasser 



b 



isser erhalten wurde, durch 

 Ammoniak gefallt wurde. Dieser Niederschlag hatte 



elben Nieder- | salze gegliiht, darauf wieder mit Wasser behandelt, 



wodurch noch eine Quantitat von 0,0055 Grm. Fluor- 



cJi 



Eigenschaften des Ceroxyds, namlich, er 



veriinderte aiif dem Filter seine Farbe, nach dem Glli- 

 hen I5ste er sich niclit in verdunnter Salpetersaure auf 

 und beim Schmelzen mit saurem schwefelsaurem Kali 

 ertheilte er der Masse eine gelbliche Farbung. 



Nacb dieser qualitativen Analyse besteht somit die- 

 ses Mineral aus Wasser, Fluor, Kohlensaure, Ceroxyd, 

 Lanthanoxyd und Didymoxyd, welche Bestandtlieile 

 nun quantitativ bestimmt wurden, und zwar in fol- 



gender Weise: 



I. 1,175 Grm. des fein gepulverten Minerals, das 

 fiber Scliwefelsaure getrocknet war, wurden in einem 

 Platinnachen in einer Porcellanrohre gegluht, wobei sie 

 0,237 Grm. oder 20,17% verloreu und zwar an Koh- 

 lensaure 0,202 Grm. oder 17,19%, die in dem Liebig- 

 scben Apparat nach Art der organischen Analysen auf- 

 gesammelt wurde, und an Wasser 0,026 Grm. oder 

 2,207 , das in einer Chlorcalciumrohre verdichtet wur- 

 de. Nach diesen Bestimmungen der Kohlensaure und 

 des Wassers musste der Gesammtverlust des Minerals 

 19,39% betragen, wahrend die unmittelbare Wagung 

 des Ruckstandes, wie eben angemerkt, einen Verlust 

 von 20,17% gab. Der Unterschied zwischen diesen 

 Werthen lasst sich dadurch erklaren, dass das im 

 Mineral vorhandene Ceroxyd beim Gliihen in Cer- 

 oxydul uberging, so dass der Unterschied durch einen 

 Verlust an Sauerstoff erkliirt werden kanu. 



Die gegliihte Masse wurde darauf in einem Platin- 



tiegel im Muffelofen mit kohlensaurem Natron ge- 



schmolzen und dann die Masse mit kochendem Wasser 



ausgezogen. Die Fliissigkeit, abfiltrirt von dem iin- 



ISslichen Rtickstande, wurde darauf wahrend lange- 



rer Zeit unter Zusatz eines Uberschusses von essig- 



saurem Ammoniak gekocht, um dadurch die kohl en- 



sauren Salze in essigsaure iiberzufuhren, wahrend sich 



kohlensaurer Ammoniak verflllchtigte . Aus der so er- 



haltenen farblosen und neutralen Losung wurde nun 



durch eine Chlorcalciumlosung das Fluor als Fluor- 



calcium niedergeschlagen und dieser Niederschlag nach 



dem Kochen auf einem Filter gesammelt, ausgewaschen 



und dem Gewichte nach = 0,143 Grm. bestimmt. Das 



Filtrat wurde abgedampft, die trockne Salzmasse in 



einer Platinschale zur Verfluchtigung der Ammoniak- 



calcium erhalten wurde. Somit betrug die ganze Quan- 

 titat Fluorcalcium = 0,1485 Grm., die einem Gehalt 

 von 0,072 Grm. oder 6,127^ Fluor entsprecheu. Das 



so erhaltene Fluorcalcium wurde zur Prtifung in einem 



Platintiegel mit Schwefelsaure behandelt, gegluht und 



gab 



W 



vollstandige L(5suiig, wodurch 



Phosph 



wieder belegt 



die Abwesenheit von 



wurde. 



Der nach dem Schmelzen mit kohlensaurem Natron 



unlosliche Ruckstand wurde nach dem Auswaschen in 

 einem Platintiegel unter Befeuchtung mit Salpeter- 

 saure gegluht und betrug dem Gewichte nach 0,9185 

 Grm. Oder 78,17%. 



Dieses Gemenge der Oxyde wurde nun bei gelinder 

 Warme mit verdunnter Salpetersaure behandelt und 

 zwar in 3 verschiedenen Operationen , bis das Gewicht 

 des nachbleibenden Ceroxyds sich nicht mehr veriin- 

 derte. Hierbei ist zubemerken, dass das Ceroxyd im- 

 mer mit einer verdiinnten Losung von salpetersaurem 

 Ammoniumoxyd ausgewaschen werden musste, da das 

 Oxyd, so wie man diese Vorsicht unterUess, triibe, wie 



Titansaure. durch's Filter 



An Ceroxyd wurde 



0,393 Grm. oder 33,19% Ce^C^') gefunden, diese ent- 

 sprecheu 0,317 Grm. oder 26,78% Cerium. 



Das gegluhte Ceroxyd hatte eine gelbliche Farbe, 

 loste sich in verdunnter Salpetersaure nicht auf, in 

 concentrirter dagegen erst nach langerer Digestion. Aus 

 dieser Losung schied sich beim Abdampfen ein gelber 

 Niederschlag aus, der sehr fest an den Wanden des 



Glases anhaftete. 



Aus den vom Ceroxyd abfiltrirten salpetersauren Lo- 

 sungen wurde nach dem Abdampfen das Lanthanoxyd 

 durch Oxalsaure und Ammoniak gefallt, und so nach 

 dem Gliihen 0,515 Grm. oder 43,82% Lanthanoxyd er- 

 halten. Dieses war aber nicht rein, was schon die zie- 

 gelrothe Farbe anzeigte und auf einen Gehalt an Di- 

 dymoxyd hinzeigte, dessen Trennung aber weiter nicht 

 unternommen wurde, da gegenwiirtig keine guten Tren- 

 nungs-Methoden vorliegen. Dieses Oxyd loste sich voll- 

 standig in verdunnter Salpetersaure auf, und gab beim 

 Abdampfen mit Schwefelsaure theils farblose, theils 



1) Herrmann hat gezeigt, dass das Ceroxyd nach dem Gliihen 

 eine solche Zusammensetzung besitzt. Jahresbericht der Chemie 

 1859, Seite 136. * 



